264 
E. Nacken, lieber die Umwandlungserscheinungen 
1. Die Sulfate sind im flüssigen und dem festen Zustande, 
der unmittelbar auf jenen folgt, unbegrenzt mischbar. Die Ge- 
biete a und d vollständiger Misclifähigkeit werden voneinander 
getrennt durch die Erstarrungskurve ACB mit der gestrichelten. 
Schmelzkurve, die bei dem Temperaturminimum 830° und 20 Mol.-°/o 
K 2 S 0, zusammen fallen. Das Erstarrungsintervall ist bei der Kri- 
stallisation einer Schmelze mit ca. 60 Mol.-°/o K 9 S0 4 am größten 
und beträgt 30 — 40°. Da die Komponenten a-Na 2 S0 4 und 
a-K 2 S 0 4 hexagonal sind . so kristallisieren die Mischungen wahr- 
scheinlich auch im hexagonalen System. 
2. Besonderes Interesse verdienen die durch Dimorphie der 
Komponenten mit gleichzeitiger Bildung der Verbindung Na., S () 4 . 
3 K 2 S 0 4 hervorgerufenen Umwandlungserscheinungen. 
Je nach der Zusammensetzung der Mischkristalle treten auf 
Abkühlungskurven zwei oder eine Unstetigkeit auf. 
Im Konzentrationsbereich von 75 bis etwa 45 Mol.-°/o K 2 S0 4 
ei'liält man bei der Abkühlung nur einen Haltepunkt, dessen Tem- 
peratur mit der Zunahme von Na 2 S0 4 von 431°, G, bis 470", F, 
ansteigt. Es läßt dies schließen auf Umwandlung der Misch- 
kristalle ohne Entmischung. Bemerkenswert ist, daß die Um- 
wandlungskurve ein Maximum, F, besitzt. Daß hier nicht Bildung 
einer Verbindung vorliegt, suchte ich zu beweisen durch Ver- 
gleichung der spezifischen Gewichte. Von einem größten Wert 
2,6985 bei 75 Mol.-°/o nimmt diese Größe kontinuierlich bis 2,6.968 
bei 45 Mol.-°/u Iv 2 S0 4 ab, in Übereinstimmung mit einer Beobachtung 
von F. M. Jaeger ’, der an Kristallen aus wässeriger Lösung eine 
kontinuierliche Änderung für den Winkel (1011) : (0001) in Ab- 
hängigkeit von ihrer Zusammensetzung fand. 
Es liegt also der seltene Fall vor, daß die Umwandlungs- 
kurve von Mischkristallen ein Maximum besitzt. Es 
wandelt sich demnach der Mischkristall mit ca. 55 Mol.-°/o K 2 S 0 4 
bei konstanter Temperatur in einen von anderer Kristallform um. 
Das Umwandlungsintervall K-reicherer Mischungen ist wohl 
nur klein, da auf den Abkühlungskurven Knicke hervortreten, die 
Haltepunkten entsprechen. 
Mit wachsendem oder abnehmendem Gehalt au Iv 2 S 0 4 zeigen 
sich auf den Abkühlungskurven je ein Knick und ein Haltepunkt. 
Aus ihrer Lage ergeben sich die Punkte für die Kurvenäste DE, 
EF, GH und die Horizontalen JK, GQ. 
3. Aus der Tatsache, daß die Mischkristalle i zwischen den 
rhombischen Sulfaten hexagonale Kristallform besitzen, schloß ich 
auf die Existenz einer hexagonalen Verbindung. Ich nahm für 
ihre Zusammensetzung die Formel Na 2 S 0 4 . 3K 2 S0 4 an, da diese 
1 F. M. Jaeger bei J. H. van’t Hoff. Sitzungsber. Berl. Akad. 
1903. p. 359. 
